## KAJIAN KUAT LENTUR BETON  DENGAN MENGGUNAKAN Sika Concrete Refair Mortar SEBAGAI PENGGANTI SEMEN
PADA CAMPURAN BETON K 300

## ASRULLAH
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang Jalan Dharmapala No.1A Bukit Besar Palembang 30139 e-mail : asrull66@yahoo.co.id

## Abstrak
Sika  Concrete  Refair  Mortar berpungsi sebagai  komponen  semen  grouting untuk  memperbaiki beton  yang  keropos  dan  juga  untuk  pengisi  celah  atau  lubang-lubang  seperti  pada kolom  baja, angkur baut dan sebaginya. Dalam penelitian ini peneliti mencoba pemakaian Sika Concrete Refair Mortar sebagai  pengganti  semen  dalam  beton  dengan  berbagai  variasi  campuran  dari  kebutuhan berat  semen  yang  ditinjau  dari  kuat  lentur  beton.  Metode rancangan campuran  beton  digunakan adalah  SNI  03-2834-2000,  sedangkan  dalam  pengujian  kuat  lentur  digunakan  metode  SNI 4431:2011. Mutu beton yang digunakan adalah K 300 dengan benda uji berukuran 15 x15x60 cm. Penambahan Sika  Concrete  Refair  Mortar sebagai  pengganti  semen  sebesar  5%,  10%,  15%  dan 20%  dari  berat  semen.  Uji  kuat  lentur  dilakukan  pada  umur  beton  28  hari.  Dari  hasil  pengujian maka dapat disimpulkan bahwa kuat lentur beton tanpa penambahan Sika Concrete Refair Mortar utama sebesar 53,84 kg/cm 2 ,
sedangkan kuat lentur terbesar dari penambahan Sika Concrete Refair Mortar terjadi penambahan Sika Concrete Refair Mortar 5% dengan nilai kuat tekan 57,87 kg/cm2.

## Keywords: Kuat Lentur, Sika Concrete Refair Mortar, K 300

## 1. LATAR BELAKANG
Beton merupakan bagian dari konstruksi yang  mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Beton adalah campuran semen,  agregat  halus  (pasir)  dan  agregat kasar  (kerikil/split)  serta  ditambahkan  bahan tambahan yang bervariasi [1]
Sika Concrete Refair Mortar berpungsi sebagai  komponen  semen  grouting.untuk memperbaii  beton  yang  keropos  dan  juga untuk  pengisi  celah  atau  lubang-lubang seperti  pada  kolom  baja,angkur  baut  dan sebaginya.  Adapun keunggulannya  adalah siap  pakai  dan  mudah  di  aplikasikasikan, tidak susut, mudah mengalir, kekentalan bisa di  atur  sesuai  konsumsi  air, dan  kekuatan mekanis  tinggi [13]. Penelitian  yang  pernah dilakukan  tentang  kuat  lentur  diantaranya, Yohanes Trian Dady
2015, hasil
penelitiannya  menunjukkan  bahwa  semakin tinggi kuat tekan, maka kuat lentur juga akan
meningkat  [2].  Menurut  Ahmad  Syaifudin, 2015  antara  kuat  lentur  dan  kuat  tarik  belah beton  serat  baik  tipe  RC  80/60  BN  maupun tipe  RC  65/35  BN  memiliki  korelasi  poritif, semakin besar nilai kuat lentur semakin besar nilai kuat tarik belahnya [3]

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Material Pembentukan Beton Beton yang digunakan sebagai struktur sebagai struktur dalam konstruksi teknik sipil dapat dimanfaatkan untuk banyak hal seperti untuk bangunan pondasi, kolom, balok, pelat lantai.  Dalam teknik  sipil  hidro,  beton  yang digunakan  untuk  bangunan  air  seperti bendungan,  saluran  dan  drainase.  Beton merupakan fungsi dari bahan penyusun yang terdiri  bahan  semen  hidrolik  (Porlantd Sement),  agregat  kasar,  agregat  halus,  air, dan  bahan  tambah  (admixture atau additive) [4]

## 2.2 Bahan Tambahan
Bahan  tambah  (admixture)  adalah suatu  bahan  berupa  bubuk  atau  cairan,  yang ditambahkan  ke  dalam  campuran  adukan beton  selama  pengadukan,  dengan  tujuan untuk  mengubah  sifat  adukan  atau  betonnya.
Berdasarkan ACI (American Concrete
Institute), bahan  tambah  adalah  material selain  air,  agregat  dan  semen  hidrolik  yang dicampurkan  dalam  beton  atau  sika  yang ditambahkan sebelum atau selama pengadukan berlangsung. Penambahan bahan tambah  dalam  sebuah  campuran  beton  atau sika  tidak  mengubah  komposisi  yang  besar dari bahan lainnya, karena penggunaan bahan tambah  ini  cendurung  merupakan  pengganti atau susbtitusi dari dalam campuran beton itu sendiri. Karena  tujuannya  memperbaiki  atau mengubah sifat dan karekteristik tertentu dari beton  itu  atau  sika  yang  akan  dihasilkan, maka  kecenderungan  perubahan  komposisi dalam  berat  volume  tidak  terasa  secara langsung  di  bandingkan  dengan  komposisi awal beton tanpa bahan tambah [14]

## 2.3 Pengujian Slump
Pengujian  nilai  Slump  ialah  salah  satu cara untuk mengukur kecelakaan beton segar yang  dipakai  pula  untuk  memperkirakan tingkat  kemudahan  dalam  pengerjaannya. dalam  pelaksanaannya  nilai  Slump  untuk berbagai pekerjaan pembetonan harus disesuaikan  dengan  syarat  yang  sesuai dengan pemakaiannya [5]. Nilai slump beton segar  pada  berbagai  macam  pemakaian disajikan pada tabel berikut ini [6]
Tabel 1 Nilai Slump Beton Segar

## Pada Berbagai Macam Pemakaian
No Pemakaian Maks (mm) Min (mm) 1 Dinding, Plat Pondasi, dan pondasi telapak 12,5 5 2 Pondasi Telapak tidak bertulang,  kaison,  dan struktur di bawah tanah 9 2,5
3 Pelat,  balok,  kolom, dan dinding 15 7,5 4 Pengerasan jalan 7,5 5 5 Pembetonan massal (beton massa) 7,5 2,5

## 2.4 Kuat Lentur Beton
Kuat  lentur  beton  adalah  kemampuan balok  beton  yang diletakkan  pada  dua perletakan  untuk  menahan  gaya  dengan  arah tegak lurus sumbuh benda uji yang diberikan kepadanya sampai benda uji patah, dinyatakan  dalam  mega  pascal  (Mpa)  gaya persatuan  luas [7]. Untuk  pengujian  dimana bidang  patah  terletak  didaerah  pusat  (1/3 jarak  titik  perletakan  bagian  tengah),  maka kuat lentur beton dihitung menurut persamaan sebagai berikut [7] :
 i = . . ………..….( 1)
Sedangkan Untuk  pengujian  dimana patahanya  benda  uji  ada  diluar  pusat  (  (1/3 jarak  titik  perletakan  bagian  tengah)  dan jarak antara titik pusat dan titik patah kurang dari  5%  dari  jarak  antara  titik  perletakan maka  kuat  lentur  beton  dihitung  menurut persamaan sebagai berikut [7] :
 bm  . . 

Dengan :
 i = Kuat lentur beton, kg/
P  = Beban yang terbaca pada alat uji dalam Kn di jadikan (kg)
L  = Jarak antara dua perletakan (cm)
b = Lebar Melintang arah horizontal (cm)
h = Lebar Melintang arah vertikal (cm)
a  =  jarak  Rata  rata  antara  tampang melintang  patah  dan  tumpuan  yang terdekat,  diukur  pada  temapt  pada sudut bentang (cm)
3. METHODOLOGI
3.1. Lokasi dan Bahan Penelitian Lokasi penelitian adalah di Laboratorium Bidang Pengujian, Peralatandan  BMD  (Laboratorium)  di Dinas Pekerjaan  Umum Bina  Marga dan  Tata
Ruang ProvinsiSumatera  Selatan  dan  bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Portland  Semen  adalah  merek  Semen Baturaja
2. Agregat kasar yang digunakan adalah batu pecah 19.00mm dan 37.50 mm ex Merak
3. Agregat  halus  yang  digunakan  adalah pasir ex Tanjung Raja
4. Air PDAM Tirta Musi
5. Bahan  Tambahan  yang  digunakan  adalah Sika  Concrete  Refair  Mortar sebagai pengganti semen.

## 3.2. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang Lingkup Penelitian adalah :
1. Pemeriksaan  karakteristik  agregat  halus dan  kasr  meliputi  :  pengujian  berat  jenis dan  penyerapan  air  agregat  kasar [8], pengujian  berat  jenis  dan  pengujian penyerapan air agregat halus [9], pengujian  analisa  saringan  agregat  halus dan kasar [10],  pengujian  kadar  air agregat [11].
2. Pembuatan  rencana  campuran  beton normal [12]
3. Pengujian Slump beton [5]
4. Pengujian kuat lentur beton [7]
5. Mutu  beton  yang  dibuat  adalah  beton
K 300
6. Penambahan Sika Concrete Refair Mortar sebesar 5%, 10%, 15% dan 20% dari berat semen  yang  digunakan  untuk    setiap karakteristik beton.
7. Pengujian  kuat  lentur beton  dilakukan pada umur beton 28 hari.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil  Pengujian  Agregat  Halus dan Kasar
Hasil  pengujian  karakteristik agregat halus dan kasar disajikan pada tabel 2.
Tabel 2 Nilai Karakteristik Agregat  Halus dan Kasar Jenis Pengujian Nilai Pasir Split 3 / 4 inch Split 1 1 / 2 inchi
1.Analisa Saringan
36.10(1 1 / 2 ’’) 25.40(1’’) 19.10(3/4’’) 9,25(3/8’’) #4 #8 #16 #30 #50 #100 #200 2.Modulus Kehalusan 3.Berat Isi : Lepas Padat 4.Berat  Jenis dasar  jenuh kering permukaan 5.penyerapan (%) 6.Kotoran organic 7.Lewat saringan  No. 200 kadar lumpur 8.keausan (%) - - - 100 99,26 96,56 84,20 48,12 13,12 2,84 0,38 2,56 1,346 1,442 2,61 2,72 No.3 2,35 - - 100 58,16 32,18 0,00 - - - - - - 7,00 1,341 1,473 2,58 2,30 - - 23,19 100 52,10 13,61 0,00 - - - - - - - 7,86 1,320 1,401 2,59 2,16 - - 23,19

## 4.2.Komposisi Campuran Beton
Kebetuhan  material  beton dengan menggunakan  metode  SNI  03-2834-2000 disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Kebutuhan Material untuk
Masing-masing Karakteristik Beton No Jenis Material Kebutuhan Material Untuk 1M 3 Beton 1 2 3 Semen Pasir Split Ukuran ¾ inchi 451 kg 617 kg 531 kg
4 5 6 7
8 9
(19,00mm) Split ukuran 1 ½ inchi (37,50mm) Air PDAM Sika Concrete Refair Mortar 5% Sika Concrete Refair
Mortar 10%
Sika Concrete Refair Mortar 15% Sika Concrete Refair Mortar 20% 566 kg 20,51 ltr 1,096 kg 2,192 kg 3,288 kg 4,384 kg

## 4.3. Nilai Slump
Pengujian  nilai  Slump  dilakukan pada  setiap  campuran  beton,  hasil  pengujian slump  beton  pada  setiap  campuran  disajikan pada tabel 4.

## Tabel 4 Nilai Slump Berbagai Variasi
No Jenis Beton Nilai Slump (mm) 1 2 3 4
5

## Beton  Tanpa  Penambah Sika Concrete Refair Mortar
Beton  dengan  Penambah  5% Sika Concrete Refair Mortar Beton dengan Penambah 10% Sika Concrete Refair Mortar Beton dengan Penambah 15%
Sika Concrete Refair Mortar
Beton dengan Penambah 20%
Sika Concrete Refair Mortar 80 68 67 62 60

## 4.4. Hasil Pengujian Kuat Lentur
Hasil  pengujian  kuat lentur beton karakteristik  setiap  campuran  dan  setelah dihitung disajikan dalam tabel 5 dan 6.
Tabel 5 Deviasi Standar (S) Beton Umur 28 Hari No Jenis Beton Deviasi Standar (kg/cm 2 ) 1 2 3 4 5 Beton Tanpa Penambahan Sika Concrete Refair Mortar Beton  Penambahan 5% Sika  Concrete  Refair Mortar
Beton Penambahan 10%
Sika  Concrete  Refair Mortar
Beton Penambahan 15% Sika  Concrete  Refair
Mortar Beton Penambahan 20% Sika  Concrete  Refair Mortar 0,56 2,20 2,85 4,25 1,28 Tabel 6 Kuat Lentur Beton Umur 28 Hari No Jenis Beton Kuat Lentur Beton Karakteristik (kg/cm 2 ) 1
2 3
4 5
Beton Tanpa Penambahan Sika Concrete Refair Mortar Beton Penambahan 5% Sika  Concrete
Refair Mortar Beton Penambahan 10% Sika Concrete
Refair Mortar Beton Penambahan 15% Sika Concrete Refair Mortar Beton Penambahan 20% Sika Concrete Refair Mortar 52,33 57,87 53,84 53,34 46,80

## 4.5. Grafik Hasil Uji Kuat Lentur

## 5. KESIMPULAN
Dari hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Kuat lentur beton tanpa penambahan
Sika  Concrete  Refair  Mortar utama sebesar 53,84 kg/cm 2
2. Kuat  tekan  beton K 300  terbesar adalah  dengan  penambahan Sika
Concrete  Refair  Mortar 5%  dengan nilai kuat tekan 57,87 kg/cm 2 .

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ali Asroni, 2010, Balok dan Pelat Beton
Beton  Bertulang,  Penerbit  Graha  Ilmu Yogyakarta, Cetakan Pertama.
[2] Yohanes Trian Dady, M.D.J. Sumajouw, R.S.  Windah  2015,  Pengaruh  Kuat Tekan  Terhadap Kuat  Lentur  Balok Beton Bertulang, JURNAL SIPIL STATIK  Vol  3  No.  5,  Mei  2015  (341-
350) ISSN 2337-6732, pp 341-350
[3]  Ahmad  Syaifudin,  Solihin  As’ad, Sunarmasto  2015,  Pengaruh  Dosis, Aspek  Rasio  dan  Distribusi  Serat Terhadap  Kuat  Lentur  dan  Kuat  Tarik Belah  Beton  berserat  Baja,  e-Jurnal
MATRIK TEKNIK SIPIL, Juni 205, pp.
369-376
[4] Mulyono,  Tri.  2003  Teknologi  Beton Penerbit Andi Jakarta
[5] SNI  03-1972-1990  Metode  Pengujian Slump Beton, Badan Standarisasi Nasional
[6] Peraturan  Beton  Bertulang Indonesia Tahun  1971  Dinas  Pekrjaan  Umum DPMB Bandung.
[7] SNI  4431:2011  Cara  Pengujian  Kuat Lentur  Beton  Dengan  Dua  Titik  Peme bebanan,  Badan  Standarisasi  Nasiona ICS 90.100.30.
[8] SNI  1969:2008  Cara  Uji  Berat  Jenis  dan Penyerapan  Air  Agregat  Kasar,  Badan Standarisasi Nasional
[9] SNI  03-1970-2008  Cara  Uji  Berat  Jenis dan  Penyerapan  Air  Agregat  Halus, Badan Standarisasi Nasional
[10] SNI  03-1974-1990  Metode  Pengujian Analisa  Saringan  Agregat  Halus  dan Kasar, Badan Standarisasi Nasional
[11] SNI  03-1971-1990  Metode  Pengujian Kadar  Air  Agregat,  Badan  Standarisasi Nasional
[12] SNI 03-2834-2000 Tata Cara Pembuatan Rencana  Campuran  Beton,  Normal, Badan Standarisasi Nasional
[13 ] http://idn.sika.com/in/group/tentang- kami/katalog-sika- indonesia.html#sthash.tvwDocHj.dpuf
[14] http://khedanta.wordpress.com/2012/06/1
1/bahan-tamba-untuk-campuran-beton
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 BN + S 0% BN + S 5% BN + S 10% BN + S 15% BN + S 20% Kua t L ent ur B al ok B et on Kg /cm 2
Persentase(%) sika terhadap berat semen